-126- 



Mineralogie. 



weichungen können durch eine empirische Korrektur unschädlich gemacht 

 werden. Die Methode gestattet auch Unterschiede der Flächenhärte gut 

 zu bestimmen. Um ein absolutes Maß der Härte abzuleiten, wird der 

 Volumverlust zu dem Arbeitsaufwand in Beziehung gesetzt, der zu dessen 

 Erzielung erforderlich ist. Als absolutes Härtemaß wird die Größe der 

 Schleifarbeit in Meterkilogramm angenommen, welche der Abschliff von 

 1 cm 3 des Probekörpers erfordert. Hiernach ergeben sich für die Mineralien 

 der MoHs'schen Härteskala die folgenden Werte: 



Korund Mittelwert . . . . . . . 45 000 



Topas (110) ........ . . 6 280 



Quarz (0001) . 5 250 



Orthoklas _l_ (001) u. (010) ... 2 000 



(010) , . 1395 



(001) . 947 



Apatit 1010 322 



Flußspat (100) ......... 210 



Kalkspat Mittelwert 202 



Steinsalz (111) 109 



Talk (Steatit) 49,6 



Die mittlere Härte von Diamant erreicht nach den angestellten Ver- 

 suchen den 90 fachen Betrag von der des Korundes. R. Brauns. 



P. J. Holmquist: Die Härtestufe 4 — 5. (Geol. Föreninges 

 i Stockholm Förhandl. Dez. 1916. 501—520.) 



Härteprüfungen an Apatit und Flußspat (vgl. dies. Jahrb. 1912. 

 II. -5-) lassen bald das eine, bald das andere Mineral als das härtere er- 

 scheinen und ergeben jedenfalls, daß ihre Härte nur sehr wenig verschieden 

 sein kann. Nach den neuen Untersuchungen des Verf.'s scheint es, daß die 

 widersprechenden Resultate der Härteprüfungen durch die Wirkungsweise 

 verschiedener Prüfungsmethoden und das ungleiche Verhalten der beiden 

 Minerale gegen tangentielle und drückende Beanspruchung beim Ritzen 

 erklärt werden können. Bei einfachen Härteprüfungen durch Ritzen er- 

 scheint der Flußspat weicher als der Apatit, weil seine durch die Spalt- 

 barkeit bedingte Oberflächensprödigkeit dann zum Vorschein kommt. Unter 

 gleichen Bedingungen gibt aber der Apatit ein Ritzpulver von feinerer 

 Zerteilung als der Flußspat ab. Dem Druck von sehr harten Spitzen bietet 

 aber der Flußspat einen gleich großen oder sogar größeren Widerstand 

 als der Apatit. Wegen der geringen Härtedifferenz zwischen Flußspat und 

 Apatit würde es sich empfehlen, beide Stufen in eine zusammenzuziehen. 



R. Brauns. 



